موضوع مقاله: مرکب چاپ | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # مرکب چاپ | مقدمه: جوهرهای چاپ باید در لایه های نازک ,(لایه های جوهر چاپ خشک در چاپ افست و چاپ فلکسوگرافی دارای1-3 میکرومتر ، در چاپ سیلک تا 15 میکرومتر ضخامت) یک فیلم به شدت رنگی تشکیل دهند. | ## بخش 1: مرکب چاپ | برای این منظور آنها حاوی مواد رنگی ، معمولاً رنگدانه های غیر آلی و آلی ، دی اکسید تیتانیوم یا کربن سیاه و همچنین حلال یا ماده حامل دیگری هستند. در طی فرآیند چاپ ، تبدیل از حالت مایع ، که در آن می توان جوهر چاپ را روی دستگاه چاپ و فرم چاپ توزیع و انتقال داد ، به حالت جامد و خشک روی بستر چاپ ضروری است. برای این منظور جوهرهای چاپ حاوی اجزای مایع هستند که تبدیل8 از مایع به جامد را از طریق تبخیر ، جذب (نفوذ) به بستر یا از طریق واکنش شیمیایی امکان پذیر می کنند. دسته بندی جوهرهای چاپ بسته به نیاز فرایند چاپ، فن آوری ماشین چاپ مورد استفاده و همچنین بستر چاپ, فرمول های جوهر چاپ بسیار متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرد. گرد جوهر (تونرهای) الکترواستاتیک و جوهرهای جوهر افشان با تعریف متعارف جوهر چاپ بشمار نمی آیند. جوهر چاپ برودتی افست (چاپ روزنامه) روزنامه ها و مطالب تبلیغاتی با استفاده از جوهرهای چاپ برودتی افست تولید می شوند. مواد تشکیل دهنده: 8-20 ٪ رنگدانه ها 25-35 پلیمرها یا رزین (به عنوان مثال کلوفان) 40-60 ٪ روغن (روغن معدنی ، روغن نباتی ، روغن نباتی فرآوری شده) 2-5 ٪ مواد افزودنی مجلات ، کاتالوگ ها ، کتاب ها و جزوه های تبلیغاتی با استفاده از جوهرهای چاپ گرما تولید می شوند. جوهرها در اثر تبخیر روغنهای معدنی با کمک انرژی حرارتی خشک می شوند ، از این رو در انگلیسی "heatset" نامیده می شود. مواد تشکیل دهنده: 8-15 ٪ رنگدانه ها ٪25-40 پلیمرها یا رزین ها (رزین های فرآوری شده و رزین های هیدروکربن) 30-45 ٪ روغن های معدنی با نقطه جوش بالا (دامنه جوش 250-310 درجه سانتیگراد) 2-8 ٪ مواد افزودنی جوهر چاپ افست با ورق برای چاپ کتاب ، جزوه های تبلیغاتی ، مجله ، تقویم ، پوستر و بروشورها مورد استفاده قرار میگیرد. اکثر جوهرهای چاپ افست با ورق که امروزه در اروپا تولید می شوند ، فاقد روغن معدنی هستند. مواد تشکیل دهنده: 10-30 ٪ رنگدانه ها ٪25-35 پلیمرها یا رزین ها (رزین های فرآوری شده ، رزین های آلکیدی ) ٪30-40 اجزای مایع (به عنوان مثال روغن نباتی یا روغن معدنی) 5-10 ٪ مواد افزودنی در این فرآیند, چاپ مجلات ، کاتالوگ ها و جزوه های تبلیغاتی به تعداد زیادی تولید می شوند. جوهرها در اثر تبخیر تولوئن یا استات اتیل خشک می شوند که در سیستم چاپ بازیافت شده و دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. مواد تشکیل دهنده: 12-15 ٪ رنگدانه ها 30-20 Pol پلیمرها یا رزین ها (رزین های اصلاح شده با رزین ، رزین های هیدروکربن) 45-60 ٪ تولوئن یا اتیل استات 2-5 ٪ مواد افزودنی در این فرآیند بسته بندی های کاغذی ، مقوا و فویل و همچنین کاغذ دیواری ، کاغذ کادو ، کاغذ بهداشتی (دستمال) و کاغذ دکور چاپ می شوند. مواد تشکیل دهنده: 25-25 ٪ رنگدانه ها ٪10-25 پلیمرها یا رزین 35-60 ٪ اب 8-12 ٪ مواد افزودنی حلالها در این فرآیند ، بسته بندی ساخته شده از فویل و مواد کامپوزیتی و همچنین فویل های تزئینی چاپ می شود. مواد تشکیل دهنده: 12-18 ٪ رنگدانه ها 12-18 Pol پلیمرها یا رزین (به عنوان مثال استرهای سلولزی ، پلی اورتان ها ، پلیمرهای وینیل ) 35-65 Sol حلال ( اتانول ، استات اتیل ) 2-5 ٪ مواد افزودنی از این جوهرهای چاپی برای کاربردهای خاص در فرآیندهای مختلف چاپ مانند بسته بندی ، برچسب ها ، بطری های پلاستیکی, تیوب های آرایشی و مواد غذایی و غیره استفاده می شود.رنگها از طریق پلیمریزاسیون ناشی از القای نور الیگومرها و مونومرهای اکریلات خشک می شوند. مواد تشکیل دهنده: 10-30 ٪ رنگدانه ها 40-80 ٪ الیگومرها و مونومرهای اکریلات ٪10-20 مواد افزودنی (از جمله محرکهای نوری) شرایط عمومی برای جوهر چاپ ویژگی های ظاهری جوهر چاپ میباید رنگ مورد نظر را بر روی بستر چاپ اعم از کاغذ, پارچه یا هر ماده دیگر فراهم آورد. ویژگی های ظاهری چاپ بسته به نوع دستگاه چاپ, بستر چاپ,محل قرار گرفتن ناظر و همچنین نور محیط میباشد. ویژگی های مکانیکی به خصوصیات مکانیکی جوهرهای چاپی خصوصیات رئولوژیکی نیز گفته می شود. جوهرهای چاپی برای فرآیندهای چاپی که در آنها جوهر توسط غلطک استفاده می شود (چاپ افست ، چاپ فلکسوگرافی ، چاپ گراور) نیاز به حمل و نقل خوب جوهر از طریق غلطک های مرکب دارد. حرکت جوهر در فرایند چاپ بستگی به چابکی آن دارد که این از مولفه هایی چون چسبندگی و انسجام جوهر سرچشمه میگیرد و قابل اندازه گیری هست. ویژگی های شیمیایی و فیزیکی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی جوهر در کل تاثیر بر فرایند خشک شدن رنگ چاپ میگذارند. | ## بخش 2: مرکب چاپ | رنگهای جذب کننده رنگهایی هستند که از یک حامل (غالباً از مشتقات روغن دانه کتان) و یک رنگدانه و یک لاک قبلی تشکیل شده است. اکسیداسیون چسب یک فرآیند شیمیایی است که اغلب به خشک شدن جوهرهای چاپی نیز کمک می کند. یک واکنش زنجیره ای از اجزای تشکیل دهنده چسب آغاز می شود که منجر به اتصال به یک ساختار 3 بعدی و پایدار در داخل لایه جوهر چاپ شده می شود. در مورد جوهرهای چاپی که به صورت فیزیکی خشک می شوند ، انجماد روی بستر چاپ از طریق تبخیر ماده فرار جوهر چاپ یا از طریق پخت تابش صورت می گیرد. اجزای فرار مورد استفاده عبارتند از آب (جوهرهای چاپ بدون حلال) یا الکل ها ، استرها ، کتون ها (معمولاً برای چاپ بسته بندی ها) ، تولوئن (برای چاپ گراور) یا روغن های معدنی با نقطه جوش بالا (چاپ افست). جوهرهای پخت تابش (جوهرهای چاپ افست یا فلکسوگرافی) با پلیمریزاسیون رادیکال از پلیمرهای غیر اشباع - که توسط اشعه ماورا بنفش (ماورا بنفش ، طول موج زیر محدوده قابل مشاهده بین 120 تا 380 نانومتر) یا پخت تابش الکترونی خشک میشوند.. خصوصیات سم شناسی در مورد جوهرهای چاپی به ویژه برای استفاده از محصولات چاپی برای بسته بندی مواد غذایی , اسباب بازی ها و همچنین محصولات بهداشتی بسیار مهم است. بنابراین پارامترهای آزمون ، به عنوان مثال ، مقاومت در برابر سایش , خراش و مقاومت در برابر پاک کردن است . بسته به کاربرد مورد نظر ، مقاومت در برابر حلال ها ، مقاومت به چربی (مثلا کره) ، مقاومت به اسید (به عنوان مثال سرکه ) ، مقاومت به بازها (به عنوان مثال مواد شوینده) ،مقاومت به بزاق (به عنوان مثال اسباب بازی های کودکان ، شیرینی ها) ، مقاومت به عرق ، شیر و غیره مورد نیاز است. پراکندگی برای چاپ افست ، علاوه بر طبیعی بودن رنگها ، پراکندگی رنگدانه ها در لاک جوهر چاپ نقش مهمی دارد. پراکندگی ضعیف منجر به جمع شدن رنگدانه ها (توده های رنگدانه ای) می شود که اگر لایه چاپ در حدود 1 میکرو متر باشد به دلیل بیرون آمدن آجرهایی از سطح لایه ، کاهش مقاومت رنگ و براقی چاپ را بدنبال دارد. پراکندگی از یک طرف در هنگام تولید جوهر چاپ و از طرف دیگر در سیستم غلتک دستگاه چاپ افست صورت می‌گیرد. اجزای مرکب چاپ جوهرهای چاپ شامل: رنگ دهنده ها ( رنگدانه ها یا رنگ ها ) مواد چسبنده ( رزین ها و پلیمرها ) حلالها (حلالهای آلی ، رقیق کننده های واکنشی یا آب) مواد افزودنی برای تنظیم خواص ویژه رنگ دهنده ها رنگ دهنده ها به رنگدانه ها یا مواد رنگ تقسیم می شوند. رنگدانه ها به شکل مواد غیر آلی و آلی ، رنگی ، سیاه یا سفید هستند و در محیط پردازش عملاً نامحلول هستند. در مقابل ، رنگها ساختار کریستال / ذرات خود را در محیط پردازش از دست می دهند و در آن حل می شوند. خاصیت اساسی آنها توسعه رئولوژی مورد نیاز برای فرآیند چاپ است ، که جوهر را قادر می سازد تا از فرم چاپ به زیر لایه با استفاده از حلال منتقل شود. همچنین باعث می شود هنگام خشک شدن جوهر چاپ ، یک فیلم رنگی ایجاد شود ، که تأثیر قاطعی بر خصوصیات بعدی چاپ دارد. رزین ماده اصلی رزین های سخت ، رزین (رزین درخت) از پرتغال ، برزیل ، مکزیک یا چین است. جوهرهای چاپی ساخته شده از رزین های مایع ، یک فیلم رنگ کمتر شکننده ایجاد می کنند و خیس شدن رنگدانه ها در هنگام تولید راحت تر می شود. در این جوهرهای چاپ ، تقریباً تمام خصوصیات نهایی مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی توسط لاک ها تعیین می شود. رنگهای مایع (بر پایه حلال) بعنوان حلال از حلالهای آلی, آب و رقیق کننده ها استفاده می شود. | ## بخش 3: مرکب چاپ | وظیفه آنها جذب موادی مانند رنگدانه ها ، چسب ها یا مواد افزودنی به صورت پراکنده و / یا محلول و انتقال آنها از طریق فرم چاپ به داخل بستر است. پس از فرایند چاپ ، حلال از طریق خشک کردن / تبخیر یا جذب از لایه چاپ شده خارج می شود. مواد افزودنی از مواد افزودنی برای تولید جوهر چاپ و بهینه سازی آن به منظور تأثیر بر نیازهای خاص محصول نهایی استفاده میشود. ضد کف, روان کننده ها و موم از جمله مواد افزودنی هستند که به هنگام تولید جوهر بکار گرفته میشوند. تولید جوهر چاپ در تولید جوهر چاپ ، دو بخش تولید وجود دارد: بخش تولید ماده رنگی : در اینجا رنگدانه ها با فرآیند های آسیاب / مالش به اندازه ذرات مورد نیاز برای دستیابی به رنگ مطلوب پراکنده می شوند و به عنوان ذرات پراکنده در حلال حل می شوند. با افزودن چسب /مواد افزودنی، محصول شل شده, بصورت کنسانتره و یا به شکل آماده چاپ به چاپخانه فرستاده میشود. بخش تولید محصولات پایه رنگی غیر رنگدانه ای : در اینجا طیف گسترده ای از چ سب ها در حلال حل می شوند و با مواد افزودنی مخلوط می شوند تا به ویژگیهای مورد نیاز برای تولید جوهر چاپ و کاربرد نهایی برسند. اینها به عنوان محصولات میانی برای استفاده داخلی و یا بعنوان اجزای ساخت ورنی به چاپخانه ها فرستاده می شوند. تست جوهر چاپ برای بررسی کارایی جوهرهای چاپ ، پارامترهای مربوط به نوع چاپ و همچنین پارامترهای مربوط به رنگ برای محصول نهایی چاپ شده مد نظر قرار میگیرند. نمونه هایی از پارامترهای خاص عبارتند از گرانروی ، محل رنگ ، پر رنگی یا مقدار پی اچ . نمونه هایی از پارامترهای مربوط به رنگ برای محصول نهایی چاپ شده ، سایش ، براقیت ، مقاومت پیوند ، مقاومت در برابر شکاف و مقاومت در برابر چین است. کاربرد و دوز جوهر چاپ روی فرم چاپ و انتقال از فرم چاپ به بستر چاپ بسته به نوع چاپ متفاوت است. همچنین مهم است که بستر فاقد خمیرهای محافظ در برابر سایش ، سیلیکون ها و واکس ها باشد. لاک الکل لاک ها برای محافظت از سطح چاپ شده ، بهینه سازی خصوصیات مورد نیاز مانند سایش و دستیابی به جلوه های خاص طراحی. رنگ ها بر اساس تمام سیستم های شناخته شده (مبتنی بر آب ، حلال ،ماورای بنفش) موجود هستند. لاک های پراکندگی لاک های پراکندگی از طریق یک واحد پوشش در دستگاه چاپ به زیر لایه اعمال می شوند. یک پراکندگی پلیمری ساخته شده از اکریلات فرآوری شده و یک محلول رزین (لاک) فیلم را تشکیل می دهد که بر اثر تبخیر قسمت اصلی آب خشک میشود, در اینجا نه بوی نامطبوعی وجود دارد و نه زردی. از لاک های پراکندگی عمدتا در چاپ افست استفاده می شود تا بستر را با دوام تر ، جلوه ای با کیفیت و محافظت از آن بدست آورد. جوهرهای چاپ مدرن مخلوط بسیار پیچیده ای از مواد هستند ، قیمتها نیز متناسب با تحولات و پیشرفت فن آوری تغییر یافته اند. در حالی که مصرف جوهر رسانه های چاپی کلاسیک در حال کاهش است ، تقاضا برای چاپ بسته بندی ها در حال افزایش است. | ## جمع‌بندی | ایالات متحده آمریکا 31, اروپا 28 و ژاپن 25 در صد, مرکب چاپی تولید شده را مصرف می کنند.